— 170 — 



Gliimica. — II sistema ternario argento-stagno-piombo. Nota 

 di N. ParravanoO), presentata dal Socio E. Paterno. 



In un lavoro precedente ( 2 ) mi sono occupato del sistema ternario 

 Cu-Sb-Bi, che presenta, fra le altre, la caratteristica di avere in uno dei 

 sistemi binari limiti un composto che si scompone nel fondere. Le leghe 

 ternarie di Ag-Sn-Pb che sono oggetto di questo lavoro appartengono ad un 

 sistema dello stesso tipo. 



Jànecke ha studiato il sistema Pb-Cd-Hg con un punto di trasfor- 

 mazione nel diagramma Cd-Hg; ma qui si tratta di due soluzioni solide 

 di composizione diversa le quali si trasformano l'una nell'altra, e non di un 

 composto con punto di scomposizione e che nel sistema ternario può anche 

 acquistare stabilità al punto di fusione. 



I tre sistemi binari che contengono al limite il ternario Ag-Sn-Pb sono 

 noti con tutta certezza. 1 diagrammi relativi sono riportati nella fig. 1 sopra 

 i lati di un triangolo equilatero; mancano solo le indicazioni delle trasfor- 

 mazioni che subiscono allo stato solido Ag 3 Sn e le leghe di Sn e Pb, delle 

 quali trasformazioni non ho potuto tener conto per la piccola entità del- 

 l'effetto termico che le accompagna. La figura dà la proiezione sul piano 

 delle superficie di cristallizzazione primaria, delle curve monovarianti e dei 

 punti invarianti dei diagramma del sistema ternario, e indica il modo in 

 cui i sistemi binari si continuano nel ternario. 



I dati sperimentali e lo studio micrografico di queste leghe ternarie 

 saranno esposti diffusamente altrove ; qui mi limito ad illustrare brevemente 

 la proiezione del diagramma che è riprodotta nella figura. 



L'eutettico f e il punto di trasformazione b' si continuano in curve 

 che vanno ad incontrarsi in g; da g e dai due eutettici c' e d' partono altre 

 curve di equilibrio che vanno ad incontrarsi in h. La f g dà i liquidi in 

 equilibrio contemporaneamente con a e con e ; la bg quelli in equilibrio con 

 Ag 3 Sn e con a\ la gh quelli in equilibrio con e e con Ag 3 Sn; la dh 

 quelli in equilibrio con Sn e con e ; la eh infine i liquidi in equilibrio con 

 Sn e Ag 3 Sn. 



Queste curve dividono l'area del triangolo in quattro campi diversi: 

 le temperature iniziali di congelamento di tutte le leghe ternarie si riuni- 

 scono perciò sopra quattro superficie diverse, le quali rappresentano miscele 

 liquide in equilibrio ognuna con uno dei quattro solidi: cristalli misti di 

 Ag e Sn (a), Ag 3 Sn, Sn, cristalli misti di Pb e Sn (e). 



(*) Lavoro eseguito nel R. Istituto Chimico di Koma. 



( 2 ) V. questi Rendiconti 19 [5] 1° sem. 835, 2° sem. 69, 197, 243, 343. 



( 3 ) Z. Phys. Cb., 60, 399 (1907); id. id, 73, 328 (1910). 



